Volume 19 Nomor 02, Oktober 2019 : 89-94

## Analisis Penambahan Doping Magnesium Pada Material Superkonduktor FeSe Dengan Metode Reaksi Padatan Dalam Tabung Tertutup
Analysis of Magnesium Doping on FeSe Superconductor Material Using Solid-State Reaction Method in Sealed Tubes
Muhammad Ilham Maulana 1, *, Agung Imaduddin 2 , Sigit Dwi Yudanto 2 , Rifqi Aulia Tanjung 1 1 Teknik Material dan Metalurgi, Jurusan Ilmu Kebumian dan Lingkungan, Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan 2 Pusat Penelitian Metalurgi dan Material - LIPI, Gedung 470, Kawasan PUSPIPTEK Serpong, Kota Tangerang Selatan
* Penulis koresponden : 06151024@student.itk.ac.id Tel.: +62-81535357601; fax.:+62-5428530800 Diterima: 16 Agustus 2019; Direvisi: 20 Oktober 2019; Disetujui: 21 Oktober 2019. DOI: 10.25299/saintis.2019.vol19(02).3185

## Abstrak
Ketergantungan  manusia  terhadap  teknologi  memasuki  Revolusi  Industri  4.0  sangat  tinggi.  Contoh  penerapan  inovasi  di  bidang teknologi  informasi  salah  satunya  adalah  superkomputer  dari  material  superkonduktor.  Material  superkonduktor  identik  dengan material  non  ferromagnetik  karena  sifatnya  diamagnetis  sempurna.  Namun,  sejak  ditemukannya  material  superkonduktor  berbasis logam  ferromagnetik,  penelitian  terus  dikembangkan,  salah  satunya  material  superkonduktor  FeSe.  Beberapa  parameter  yang  perlu diperhatikan  pada  pembuatan  material  superkonduktor  FeSe  untuk  memperoleh  sifat  superkonduktor  terbaiknya  diantaranya komposisi  stoikiometri,  penambahan doping ,  dan  proses  pembuatan  material  FeSe  seperti  proses  pemaduan  dan sintering .  Dalam penelitian  ini,  pengaruh  variasi doping Mg  akan  dianalisis  terhadap  sifat  superkonduktor,  morfologi,  dan  fasa  yang  terbentuk  pada material superkonduktor FeSe. Material superkonduktor FeSe dibuat dengan metode reaksi padatan dalam tabung tertutup ( Powder in Sealed  Tube )  secara  insitu.  Temperatur sintering yang  digunakan  845⁰C  yang  ditahan  selama  6  jam,  dengan  kenaikan  temperatur 7⁰C/menit dari temperatur kamar, dan laju pendinginan normalizing . Kandidat material superkonduktor terbaik terdapat pada sampel Mg 0.01 Fe 0.99 Se. Didapatkan Temperatur kritis (Tc) onset = 15.42 K dan Tc zero = 5.4 K. Morfologi sampel menunjukkan kristalisasi besar. Lalu, persentase fraksi volume fasa superkonduktor nya juga merupakan yang terbesar yaitu 81.99%.
Kata Kunci: Doping Magnesium, Reaksi Padatan, Sintering, Superkonduktor FeSe, Temperatur Kritis

## Abstract
Human dependence on technology into the Industrial Revolution 4.0 is very high. Example, the application of innovations in information technology is supercomputer from superconducting materials.  Superconducting materials are identical from non-ferromagnetic materials because tend perfectly diamagnetic. However, since ferromagnetic-metal-based superconducting material discovered, research continues to be developed, like FeSe superconductor material. Some parameters that need to be considered in making FeSe material to obtain the best superconductor  properties  include  stoichiometric  composition,  doping  addition,  and  process  of  making  FeSe  materials  like  synthesis  and sintering treatment. In this study, the effect of Mg-doped variations will be analyzed towards properties of superconductors, morphology, and phases formed in FeSe superconducting materials. Mg x Fe 1-x Se made by solid-state reaction method in sealed tube (Powder in Sealed Tube) “insituely”. The sintering temperature used 845⁰C which held for 6 hours, with 7⁰C/minute temperature rise from room-temperature and normalizing cooling rate used. The best candidate superconducting material came from Mg 0.01 Fe 0.99 Se, obtained critical temperature (Tc) onset = 15.42 K, and Tc zero = 5.4 K. Sample morphology shows a large crystallization. Then, the percentage fraction of the superconducting phase was also the largest, which is 81.99%.
Keywords: Critical Temperature, FeSe superconductor, Magnesium-doped, Sintering, Solid-state Reaction

## PENDAHULUAN
Ketergantungan  manusia  terhadap  teknologi memasuki  Revolusi  Industri  4.0  sangatlah  tinggi. Dengan  adanya  teknologi  maka  waktu  dan  tenaga manusia  yang  dibutuhkan  semakin  efisien. Kemajuan  teknologi  tidak  terlepas  dari  peranan material  yang  mempunyai  karakteristik  berbeda- beda.  Salah  satu  material  dengan  karakteristik tersendiri  yaitu  material  superkonduktor,  yang diterapkan  pada  superkomputer  karena  memiliki
kemampuan  komputasi  lebih  besar  daripada komputer biasa [1].
Material superkonduktor merupakan material  dengan  resistivitas  (hambat  jenis)  listrik bernilai  nol  pada  temperatur  dibawah  temperatur kritisnya  (Tc),  sehingga  arus  listrik  dapat  mengalir efisien  [2].  Selain  itu,  material  superkonduktor memiliki  sifat  diamagnetisme  sempurna,  yang artinya  dapat  menolak  medan  magnet.  Oleh  sebab itu, teknologi superkonduktor ini tumbuh pesat dan menjadi  topik  pembicaraan  serta  penelitian
terpopuler  yang  terus  dikembangkan  oleh  para peneliti  dunia  hingga  saat  ini  karena  manfaatnya yang sangat besar [3].
Material dengan sifat penghantar arus  listrik yang baik identik dengan material dari unsur logam. Namun  tidak  semua  unsur  logam  yang  memiliki konduktor  baik  mempunyai  sifat  superkonduktor, terkecuali  logam  feromagnetik  yang  tidak  dapat memiliki sifat superkonduktor karena dapat ditarik kuat oleh magnet. Salah satu contohnya adalah besi. Besi  dapat  mencemari  sampel  superkonduktor dengan  adanya  pengotor  magnetik  sehingga  dapat menghancurkan  sifat  superkonduktivitas  suatu material [4].
Penemuan material superkonduktor berbasis logam  ferromagnetik  /  Fe  oleh  Kamihara  dkk., mengejutkan  dunia  penelitian.  Selama  ini,  material superkonduktor  berbasis  Fe  bertentangan  dengan superkonduktor konvensional  yang diyakini bahwa material  jenis  Fe  tidak  pernah  merangkap  sebagai material  superkonduktor.  Penemuan  material superkonduktor berbasis logam Fe ini membuktikan  adanya  sifat  superkonduktor  dengan mekanisme baru yang berbeda dari CuO [5].
Material FeSe merupakan salah satu material superkonduktor  berbasis  besi  (Fe).  Mayoritas material FeSe mempunyai temperatur kritis  awal / onset (Tc onset )  sebesar  8  K  dengan  struktur  kristal tetragonal  β-FeSe  [6].  Meskipun  Tc onset nya  rendah, material  FeSe  mempunyai  banyak  keunggulan diantaranya yaitu material  FeSe tidak  mengandung elemen  arsenik  beracun,  sifat  mekanik  lebih  baik, mempunyai  anisotropi  rendah,  medan  kritis  tinggi, medan  ireversibilitas  tinggi,  dan  mempunyai struktur  kristal  sederhana  sehingga  mudah dipelajari  [7].
Terdapat  beberapa  parameter  yang  perlu diperhatikan pada material FeSe untuk memperoleh jenis  struktur  kristal  tetragonal  β-FeSe.  Komposisi stoikiometri dan doping merupakan parameter yang paling  berpengaruh  pada  pembuatan  material superkonduktor  FeSe,  didukung  dengan  waktu  dan temperatur  pemanasan  yang  tepat.  Apabila  waktu dan  temperatur  pemanasan  yang  digunakan  tidak tepat,  maka  fasa  β-FeSe  tidak  terbentuk  sehingga sifat  superkonduktor  FeSe  tidak  ada.  Penentuan temperatur,  waktu,  dan  laju  pendinginan  dari proses  perlakuan  panas  / sintering berpengaruh dalam  proses  pembentukan  fasa  pada  suatu material [8].
Pembuatan  material  paduan  ( alloy )  dalam ilmu  metalurgi  bertujuan  agar  dapat  memperbaiki atau  menghubungkan  beberapa  sifat  material sehingga  diperoleh  material  paduan  yang  lebih unggul.  Material  superkonduktor  dapat  dipadukan dengan doping agar  memiliki  nilai  Tc  lebih  unggul, yang  dilakukan  dengan  cara  menambahkan  atau menyubstitusi atom-atom lain sebagai doping nya ke dalam  atom-atom  asli  superkonduktor  [9].  Salah satunya ialah penambahan doping Mg pada material FeSe yang dilakukan dengan metode reaksi padatan [10].  Penambahan doping unsur  Magnesium  (Mg)
dengan  jumlah  yang  optimal  diindikasikan  dapat memasukkan  konsentrasi  elektron  yang  signifikan ke dalam material FeSe, dimana superkonduktivitas yang lebih baik dapat ditunjukkan [11].
Perlakuan  panas  dan  metode  pendinginan dapat  memengaruhi  pembentukan  Tc  dan  struktur kristal  suatu  material  superkonduktor,  namun penelitian  tentang  penambahan  unsur  Magnesium (Mg)  pada  pembuatan  material  superkonduktor FeSe  dengan  metode  reaksi  padatan  belum  banyak dilakukan.  Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini  dilakukan untuk  menganalisis  pengaruh  penambahan doping unsur  Mg  pada  sintesis  material  superkonduktor FeSe  dengan  metode  reaksi  padatan  dalam  tabung tertutup ( Powder in Sealed Tube/PIST ). Metode PIST dinilai  lebih  sederhana  dan  ekonomis  karena  tidak memerlukan  perlakuan  khusus,  seperti  proses pemvakuman saat sintering sampel dilakukan [12].

## METODOLOGI

## Peralatan dan Bahan Penelitian Peralatan
Peralatan  yang  digunakan  dalam  penelitian ini terdiri dari dua kelompok peralatan yaitu untuk pembuatan  sampel  dan  untuk  pengujian  sampel. Peralatan pembuatan sampel yaitu diantaranya:
1.   Timbangan digital Timbangan  digital  digunakan  untuk  menimbang serbuk Mg, Fe, dan Se yang akan digunakan.
2.   Mortar Agate dan Pesle
Mortar  Agate  dan Pesle digunakan  untuk mencampur  dan  menggerus  serbuk  Mg,  Fe,  dan Se yang akan digunakan.
3.   Spatula Spatula digunakan untuk mengambil serbuk Mg, Fe,  dan  Se  dari  dalam  wadahnya.  Selain  itu, spatula juga digunakan untuk membantu sampel Mg x Fe 1-x Se yang telah digerus kedalam tabung. 4. Combustion boat Combustion  boat digunakan  agar  sampel  yang terbungkus  didalam  tabung  mudah  dimasukkan dan dikeluarkan dari tube furnace . 5. Tube furnace Tube  furnace digunakan  untuk  proses sintering sampel.
6. Gergaji besi Gergaji  besi  digunakan  untuk  memotong  segel tabung  SS316  setelah  proses sintering untuk memperoleh  sampel  Mg x Fe 1-x Se  yang  tersegel tabung SS316 tersebut.
7. Pinset Pinset  digunakan  untuk  mengeluarkan  sampel dari dalam kemasan tabung SS316.
8. Penjepit
Penjepit digunakan
untuk membantu mengeluarkan  sampel  agar  dapat  dikeluarkan dari tube furnace setelah proses sintering . 9. Mesin tekan ( press ) Mesin  tekan  digunakan  untuk  proses  kompaksi sampel didalam tabung SS316.

## Analisis Penambahan Magnesium Pada Material Superkonduktor FeSe Dengan Metode Reaksi Padatan Dalam Tabung Tertutup (Muhammad Ilham Maulana, dkk)
10. PCB Holder PCB  Holder digunakan  sebagai  wadah  sampel untuk  dilakukan  uji  Resistivitas  didalam  tabung Cryogenic Magnet .
Pengujian
1.   Mesin uji XRD
Komposisi  fasa  sampel  yang  telah  di sintering dikarakterisasi  dengan  cara  difraksi  sinar-X menggunakan XRD  X’Pert  MPD ,  dengan  sumber radiasi CuKα.
2.   Mesin uji SEM
Pengamatan morfologi sampel dilakukan menggunakan  alat  SEM  JEOL  tipe  JSM-6390A dengan sinyal Secondary Electron .
3.   Mesin uji Resistivitas
Resistansi  sampel  diukur  menggunakan  metode Four-point  Probe dengan  alat Cryogenic  Magnet “ Teslatron PT ” buatan Oxford .

## Bahan
1.   Serbuk Magnesium (Mg)
Serbuk Magnesium (Mg) merupakan bahan yang digunakan dalam pembuatan sampel penelitian.
Gambar 1. Serbuk Magnesium (Mg) 2.   Serbuk Besi (Fe) Serbuk  Besi  (Fe)  merupakan  bahan  yang digunakan dalam pembuatan sampel penelitian.
Gambar 2. Serbuk Besi (Fe) 3.   Serbuk Selenium (Se) Serbuk  Selenium  (Se)  merupakan  bahan  yang digunakan dalam pembuatan sampel penelitian.
Gambar 3. Serbuk Selenium (Se)
4.   Tabung Stainless Steel (SS) 316
Tabung Stainless  Steel (SS)  316  digunakan sebagai tempat sampel penelitian.
5.   Pasta Perak (Ag) Pasta  Perak  (Ag)  merupakan  bahan  yang digunakan  untuk  merekatkan  sampel  pada PCB Holder . 6.   Gas Helium Gas  Helium  digunakan  untuk  menurunkan temperatur sampel hingga mencapai 1.5 K.
Mulai Preparasi Alat dan Bahan Analisis Data dan Pembahasan Kesimpulan dan Saran Selesai Penimbangan Serbuk Mg x , Fe 1-x , dan Se
Pencampuran dan Hand Milling Serbuk Mg x , Fe 1-x , dan Se
Kompaksi Serbuk Mg x Fe 1-x Se
Sintering Mg x Fe 1-x Se Karakterisasi Sampel 1. Pengujian SEM
2. Pengujian Resistivitas 3. Pengujian XRD Serbuk Mg Serbuk Fe Serbuk Se
Bulk Mg x Fe 1-x Se Ya Tidak
Gambar 4. Diagram Alir Penelitian
Sampel  Mg x Fe 1-x Se  (x  =  0,  0.01,  0.05,  0.1) bulk polikristalin  dibuat  dengan  metode  reaksi  padatan dari serbuk Besi (kemurnian Fe = 99%) dan serbuk Selenium  (kemurnian  Se  =  99%),  yang  di doping
dengan serbuk Magnesium (kemurnian Mg = 98%). Proses  pencampuran  serbuk  Fe,  Se,  dan  Mg dilakukan  dengan  cara hand  milling menggunakan mortar  agate  dan pesle selama  3  jam.  Campuran serbuk tersebut dikemas ke dalam tabung Stainless Steel (SS)  316  berdiameter  6mm  dengan  panjang 80mm. Ujung tabungnya ditutup dengan cara diberi tekanan.  Lalu,  sampel  Mg x Fe 1-x Se  didalam  tabung SS316  yang  telah  tersegel  tersebut  dikompaksi dengan tekanan 1000 KPa. Semua sampel yang telah dikemas  didalam  tabung  SS316  diletakkan  pada combustion  boat dan  di sintering didalam tube furnace .  Temperatur sintering yang  digunakan 845⁰C dengan kenaikan temperatur 7⁰C/menit dari temperatur kamar, dan kemudian ditahan selama 6 jam, dengan laju pendinginan normalizing .

## HASIL DAN DISKUSI
Gambar 5. Grafik Hubungan Resistivitas dan Temperatur Sampel Mg x Fe 1-x Se
Gambar  5  menunjukkan  ketergantungan resistivitas  terhadap  perubahan  temperatur  yang diberikan pada sampel Mg x Fe 1-x Se (x = 0, 0.01, 0.05, 0.1)  hasil  proses sintering .  Kemiringan  resistivitas (ρ) mengindikasikan sampel tersebut menunjukkan perilaku  logam.  Sampel yang di doping Mg memiliki resistivitas lebih rendah dibandingkan sampel tanpa doping Mg  dari  keadaan normal  hingga temperatur rendah.  Selain  itu,  sampel  yang  di doping Mg memiliki fenomena superkonduktor yang lebih baik, ditandai  dengan  penurunan  resistivitas  yang  lebih curam pada temperatur rendah. Sampel FeSe tanpa doping Mg  memiliki  Tc onset =  14.22  K,  disertai dengan  Tc zero yang  belum  tercapai.  Sampel Mg 0.01 Fe 0.99 Se memiliki Tc onset = 15.42 K dan Tc zero = 5.40  K,  dengan  nilai  ∆Tc  =  10.02  K.  Sampel Mg 0.05 Fe 0.95 Se  memiliki  Tc onset =  14.55  K,  disertai dengan  Tc zero yang  belum  tercapai.  Sampel Mg 0.1 Fe 0.9 Se  memiliki  Tc onset =  14.44  K,  disertai dengan  Tc zero yang  belum  tercapai.  Mekanisme peningkatan  dalam  Tc  sampel  FeSe  yang  di doping
unsur  Mg  ini  dapat  diklarifikasi  lebih  lanjut  dari komposisi fasa dan struktur mikro yang terbentuk.
Gambar 6 menunjukkan pola difraksi sinar-X dari sampel Mg x Fe 1-x Se (x  = 0, 0.01, 0.05, 0.1) hasil proses sintering . Dari Gambar 6 terlihat bahwa fasa superkonduktor  β-FeSe  merupakan  fasa  utama dalam semua sampel yang telah di sintering . Dengan penambahan doping Mg  pada  sampel  FeSe, intensitas  puncak  β-FeSe  menurun  pada  sampel Mg 0.01 Fe 0.99 Se. Akan tetapi, intensitas puncak β-FeSe kembali  meningkat  ketika doping Mg  ditambahkan dari  sampel  Mg 0.01 Fe 0.99 Se  ke  sampel  Mg 0.1 Fe 0.9 Se, yang  disertai  kemunculan  puncak  dari  fasa  MgSe dan  Fe  yang  secara  bertahap  menjadi  lebih  tajam. Namun, doping unsur  Mg  jarang  masuk  ke  dalam kisi  kristal  dari  β-FeSe  dan  juga  jarang menyubstitusi  Fe.  Berdasarkan  hasil  XRD,  dapat disimpulkan  bahwa  penambahan doping Mg sebagian  besar  bereaksi  dengan  material  FeSe membentuk fasa MgSe dan Fe:
Mg + FeSe → MgSe + Fe (1)
Gambar 6. Pola Difraksi Sinar-X Sampel Mg x Fe 1-x Se
Gambar 7 Fraksi Volume β-FeSe Sampel Mg x Fe 1-x Se Gambar  8  menunjukkan  gambar  SEM  dari sampel  Mg x Fe 1-x Se  (x  =  0,  0.01,  0.05,  0.1)  hasil

## Analisis Penambahan Magnesium Pada Material Superkonduktor FeSe Dengan Metode Reaksi Padatan Dalam Tabung Tertutup (Muhammad Ilham Maulana, dkk)
proses sintering .  Dapat  dilihat  bahwa  sampel  FeSe tanpa  penambahan doping Mg  pada  Gambar  8a memiliki  porositas  yang  cukup  besar.  Dengan penambahan doping Mg,  sampel  Mg 0.01 Fe 0.99 Se memperlihatkan  morfologi  permukaan  dengan kristalisasi  yang  besar  berbentuk  bongkahan- bongkahan  halus  yang  tersebar  di  permukaan sampel  (dapat  dilihat  pada  Gambar  8b).  Namun, penamambahan doping Mg yang lebih besar seperti pada  sampel  Mg 0.1 Fe 0.9 Se  menyebabkan  aglomerasi (gumpalan-gumpalan)  partikel  pada  morfologi sampel  Mg 0.1 Fe 0.9 Se  tersebut  (dapat  dilihat  pada Gambar 8d) karena ukuran partikel unsur Mg yang lebih  besar dibandingkan dengan partikel unsur Fe dan  Se.  Ukuran  partikel  yang  mengecil  akan meningkatkan  rasio  permukaan  atau  volume sehingga aglomerasi dapat terjadi.
Gambar 8. Hasil SEM Sampel Mg x Fe 1-x Se (a) FeSe (b) Mg 0.01 Fe 0.99 Se (c) Mg 0.05 Fe 0.95 Se (d) Mg 0.1 Fe 0.9 Se
Grafik  hubungan  resistivitas  dan  temperatur sampel  Mg x Fe 1-x Se  menunjukkan  bahwa  dengan penambahan doping Mg  dapat  menyebabkan penurunan  resistivitas  lebih  rendah  pada  sampel FeSe.  Sampel  Mg 0.01 Fe 0.99 Se  merupakan  kandidat sampel  terbaik  dari  semua  sampel  material  karena hanya  satu-satunya  sampel  yang  mencapai  Tc zero . Hal  ini  selaras  dengan  hasil  difraksi  sinar-X  yang tidak  menunjukkan  kehadiran  fasa  MgSe  dan  Fe pada sampel material Mg 0.01 Fe 0.99 Se, ditambah hasil persentase  fraksi  volume  fasa  superkonduktornya juga  merupakan  yang  terbesar  yaitu  81.99%,  yang dapat  dilihat  pada  Gambar  7.  Selain  itu, penambahan doping Mg  menyebabkan  morfologi pada sampel
Mg 0.01 Fe 0.99 Se mengalami pembentukan  kristalisasi  yang  besar,  karena  MgSe yang  muncul  mempunyai  karakteristik  difraksi sinar-X hampir mirip dengan β-FeSe sehingga MgSe dapat  masuk  kedalam  matriks  β-FeSe,  yang akhirnya membentuk struktur butir yang baru.
Gambar 9. Hasil SEM Sampel Mg 0.01 Fe 0.99 Se Perbesaran 10.000 X
Spekulasi  ini  selanjutnya  dapat  dibuktikan dengan  pemetaan  unsur  Se,  Fe  dan  Mg  dengan pengujian  SEM mapping pada  Gambar  10.  Dari Gambar  10  dapat  dilihat  bahwa  Fe  terdistribusi secara  seragam  dalam  keseluruhan  gambar  SEM, sementara Mg dan Se relatif terkonsentrasi di dalam lapisan butir,
Gambar 10. Mapping Unsur Fe, Se, dan Mg pada Morfologi Sampel Mg 0.01 Fe 0.99 Se
Menurut  Wenbin  Qiu  dkk  tahun  2016, penambahan doping Magnesium (Mg) pada material superkonduktor FeSe
terindikasi dapat menginduksi variasi konsentrasi pembawa elektron dan  memasukkan doping elektron,  yang  dapat memengaruhi  kinerja  superkonduktor  akhir  dalam material FeSe secara signifikan. Penambahan doping Mg  jarang  masuk  ke  dalam  kisi  kristal  dari  fasa  β- FeSe  dan  juga  jarang  menyubstitusi  Fe  [10] sehingga  penambahan doping Mg  yang  optimal dapat  memiliki  efek  dan  dampak  positif  terhadap kinerja  material  superkonduktor  FeSe.  Akan  tetapi, degradasi  atau  bahkan  keruntuhan  dapat  terjadi pada  sifat  superkonduktivitas  FeSe  apabila kandungan doping Mg  berlebih  dimasukkan  ke dalam material FeSe tersebut [13].
(a) (b)
(c)
(d)

## KESIMPULAN
Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penambahan doping Magnesium  (Mg)  mempunyai pengaruh  positif  terhadap  sifat  superkonduktor material  FeSe,  dimana  penambahan doping Mg dapat  menurunkan  resistivitas  material  FeSe menjadi  lebih  rendah.  Hasil  dari  penelitian  ini adalah nilai optimum doping Mg pada material FeSe terdapat  pada  sampel  Mg 0.01 Fe 0.99 Se.  Didapatkan nilai  Temperatur  kritis  (Tc) onset yang  diperoleh 15.42  K  dan  Tc zero yang  diperoleh  5.4  K.  Morfologi sampel  Mg 0.01 Fe 0.99 Se  menunjukkan  kristalisasi besar  dari  semua  sampel  penelitian.  Lalu, persentase  fraksi  volume  fasa  superkonduktor  (β- FeSe)  sampel  Mg 0.01 Fe 0.99 Se  juga  merupakan  yang terbesar  dari  semua  sampel,  yaitu  81.99%. Penelitian  selanjutnya  diperlukan  variasi  metode pembuatan  ( milling  processes ),  variasi  proses sintering (temperatur,  waktu  tahan,  dan  laju pendinginan),  dan  variasi  tekanan  yang  digunakan saat  proses  kompaksi  sampel  didalam  tabung tertutup untuk mengetahui efek superkonduktivitas lebih lanjut.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui  Penguatan Kompetensi Pusat Penelitian Metalurgi dan Material (P2MM),  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia (LIPI) 2019.

## REFERENSI
[1]   C.  M.  Arista  dan  M.  A.  Baqiya,  “Sintesis  dan Karakterisasi Polikristal Superkonduktor Fe- Se-Te  dengan  Reaksi  Padatan  dalam  Kondisi Vakum,” SAINS DAN SENI ITS, vol. 4, no. 1, pp. 1-5, 2018.
[2]   W. D. Callister dan D. G. Rethwisch, Materials Science  and  Engineering,  9  penyunt.,  New York: John Wiley and Sons, inc, 2014.
[3]   Nurmalita,  “The  Effect  of  Pb  Dopant  on  The Critical Temperature of BSCCO-2212
Superconducting Crystal,” Proceedings of The 2nd  Annual  International  Conference  Syiah Kuala University 2012, pp. 396-402, 2012.
[4]   P.  Hofmann,  Solid  State  Physics,  Edisi  ke  2, Weinheim: Wiley-VCH, 2015.
[5]   Y.  Kamihara,  T.  Watanabe,  M.  Hirano  dan  H. Hosono,
“Iron-Based Layered
Superconductor  La[O1-xFx]FeAs  (x  )  0.05- 0.12)  with  Tc  =  26  K,” J.  AM.  Chem.  Soc, vol. 130, no. 11, pp. 3296-3297, 2008.
[6]   F.-C.  Hsu,  J.-Y.  Luo,  K.-W.  Yeh,  T.-K.  Chen,  T.- W. Huang, P. M. Wu, Y.-C. Lee, Y.-L. Huang, Y.- Y.  Chu,  D.-C.  Yan  dan  M.-K.  Wu, “Superconductivity in the PbO-type Structure
α-FeSe,” PNAS, vol.  105,  no.  No.  38,  pp. 14262-14264, 2008.
[7]   Y.  P.  Dewi,  Pengaruh  Komposisi  Pada  Sifat Struktur  dan  Superkonduktivitas  Fe(Se,Te) Dipreparasi  dengan  Metode  Metalurgi Serbuk,  Surabaya:  Perpustakaan  UNAIR, 2016.
[8]   T. Mousavi, C. R. M. Grovenor dan S. Speller, “Structural Parameters Affecting
Superconductivity  in  Iron  Chalcogenides:  a Review,” Materials  Science  and  Technology, vol. 30, no. No. 15, pp. 1929-1943, 2014.
[9]   Y.  P.  Dewi,  Analisis  Pengaruh  Metode Pembuatan,  Temperatur  Sintering,  dan Doping Carbon Nanotubes pada
Mikrostruktur dan Superkonduktivitas MgB2, Surabaya: ITS, 2018.
[10]  F. Lan, Z. Ma,  Y. Liu, N. Chen, Q. Cai, H. Li,  S. Barua, D. Patel, M. S. A. Hossain, J. H. Kim dan S.  X.  Dou,  “The  formation  of  nano-layered grains  and  their  enhanced  superconducting transition  temperature  in  Mg-doped  FeSe0,9 bulks,” Scientific Reports, pp. 1-5, 2014.
[11]  G. Zhou, Q. Zhang, F. Zheng, D. Zhang, C. Liu, X.  Wang,  C.-L.  Song,  K.  He,  X.-C.  Ma,  L. Gu,  P. Zhang,  L.  Wang  dan  Q.-K.  Xue,  “Interface enhanced  superconductivity  in  monolayer FeSe films on MgO(001): charge transfer with atomic  substitution,” Science  Bulletin, pp.  1- 19, 2018.
[12]  R.  Fitriandhani,  Pengaruh  Variasi  Suhu Sintering  dan Komposisi  Stoikiometri Terhadap  Pembentukan  Fasa  β-FeSe  Melalui Pemaduan  Mekanik  dan  Proses  Reaksi Padatan, Jakarta: STT PLN, 2019.
[13]  W. Qiu, Z. Ma, Y. Liu, M. S. A. Hossain, X. Wang, C. Cai dan S. X. Dou, “Tuning Superconductivity  in  FeSe  Thin  Films  via Magnesium  Doping,” ACS  Applied  Materials and  Interfaces, vol.  VIII,  no.  12,  pp.  7891- 7896, 2016.
This  is  an  open  access  article which  means  that  all  content  is freely  available  without  charge  to  the  user  or his/her  institution.  Jurnal  Saintis  allows  the author(s) to hold the copyright  without  restriction. The  copyright  in  the  text  of  individual  rticles (including  research  article,  opinion  articles,  and abstracts) is the property of their respective authors distriuted under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike  4.0  International  License ( http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) which  permits  unrestricted  use,  distribution,  and reproduction  in  any  medium.  Users  are  allowed  to read,  download,  copy,  distribute,  search,  or  link  to full-text  articles  in  this  journal  without  asking  by giving  appropriate  credit,  provide  a  link  to  the license, and indicate if changes were made.